## Pengaruh Suhu Karbonisasi dari Arang Aktif Eceng Gondok terhadap Fluks dan Kemampuannya dalam Mereduksi Kadar Besi
Effects of Carbonization Temperature from Activated Carbon of Water Hyacinth on the Flux and Its Ability on Iron Removal
Wenny Maulina *) , Frendi Wahyudi Priyanto, Artoto Arkundato Jurusan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Jember *E-mail: wenny@unej.ac.id

## ABSTRACT
The synthesis of activated carbon derived from water hyacinth has been successfully carried out as an iron adsorbent in a laboratory-scale water filter design system. In this article, activated carbon derived  from  water  hyacinth  is  made  through  a  carbonization  process  at  400°C  and  500°C  with NaOH  as  an  activating  agent.  This  activated  carbon  derived  from  water  hyacinth  acts  as  a  filter media for purifying  well  water by assessing the  flux, pH and iron removal efficiency before and after filtration. The results showed that the use of activated carbon derived from water hyacinth with a carbonization temperature of 500°C resulted in a water flux value greater than the carbonization temperature  of  400°C.  The  pH  value  showed  no  difference  between  the  use  of  activated  carbon derived from water hyacinth (at a carbonization temperature 400°C and 500°C) before and after the filtration  process,  which  was  7.5.  Meanwhile,  the  effectiveness  of  activated  carbon  derived  from water hyacinth at a carbonization temperature of 500°C as a filtration medium is more optimal in reducing iron levels compared to the use of activated carbon at a carbonization temperature of 400°C with percentage efficiency up to 98.09%.
Keywords: Activated carbon, Water hyacinth, Carbonization temperature, Filtration, Iron removal efficiency.

## PENDAHULUAN
Air  sangat  penting  untuk  kesehatan  dan kesejahteraan makhluk hidup di bumi.
Kebutuhan  akan  air  bersih  terus  meningkat disebabkan  karena  beberapa  faktor  seperti pertumbuhan penduduk,
perkembangan pembangunan dan meningkatnya standar kehidupan.  Kualitas  air  bersih  yang  layak konsumsi  perlu  dipertimbangkan  mengingat dalam  kandungan  air  masih  banyak  zat  yang dapat  membahayakan,  seperti  kandungan  besi (Fe)  dalam  kadar  yang  cukup  tinggi.  Sesuai persyaratan  kualitas  air  konsumsi  menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010,
kadar  besi  (Fe)  yang  diperbolehkan  ada  dalam air konsumsi sebesar 0,3 mg/l. Pada kadar yang lebih  tinggi  (1-2  mg/l)  Fe  dapat  menyebabkan air  berwarna  kuning,  terasa  pahit  dan menimbulkan  rasa  mual  apabila  dikonsumsi. Apabila kelarutan Fe dalam air melebihi 10 mg/l akan  menyebabkan  air  berbau  seperti  telur busuk.  Air  yang  mengandung  Fe  juga  sangat tidak diinginkan untuk keperluan rumah tangga karena menyebabkan bekas karat pada pakaian, pada  porselen  dan  alat-alat  lainnya  (Khaira, 2013; Febrina & Ayuna, 2014; Asmaningrum & Pasaribu, 2016).
Untuk menurunkan kadar Fe perlu dilakukan sistem pengolahan air. Cara yang paling sering dilakukan  adalah  dengan  filtrasi.  Filtrasi  dapat mengatasi kekeruhan serta menurunkan kandungan  kation  yang  larut,  terutama  kadar besi  (Fe).  Prinsip  dasar  filtrasi  adalah penyaringan  secara  fisik,  kimia,  biologi  untuk memisahkan/menyaring  partikel  yang  tidak terendap  dalam  proses  sedimentasi  media berpori.  Media  yang  sering  digunakan  pasir, ijuk,  zeolite,  dan  arang  aktif  (Maharani  & Wartini, 2017).
Arang  aktif  adalah  adsorben  paling  kuat yang  dikenal,  yang  merupakan  material  padat yang  terdiri  dari  karbon.  Karakteristiknya adalah  struktur  berpori  dan  luas  permukaan yang  dihasilkan  dapat  mencapai  1500  m 2 /g. Arang aktif banyak dimanfaatkan dalam proses pemurnian,  penyerapan  warna  dan  bau  dengan biaya  rendah  dan  efisiensi  tinggi.  Arang  aktif bekerja berdasarkan  prinsip  adsorpsi.  Adsorpsi adalah  proses  antarmuka  yang  meliputi pengumpulan  komponen  zat  terlarut  pada permukaan  padatan  adsorben.  Fenomena  ini berkaitan dengan gaya tarik fisik yang mengikat molekul atau zat terlarut yang umumnya dikenal sebagai  gaya  Van  der  Walls  (Agrawal et  al ., 2017; Mifbakhuddin, 2010).
Arang  aktif  dapat  dibuat  dari  semua  bahan yang  mengandung  karbon,  baik  yang  berasal dari  tumbuh-tumbuhan,  binatang  ataupun barang tambang. Indonesia adalah negara yang memiliki  keanekaragaman  hayati  yang  tinggi. Salah satu keanekaragaman hayati yang tumbuh subur dan mudah ditemui adalah eceng gondok ( Eichornia crassipes ). Eceng gondok dianggap sebagai gulma
karena
menghasilkan pertumbuhan  yang  cepat  hampir  sekitar  1  m 2 dalam  waktu  kurang  dari  dua  bulan,  namun tanaman  ini  memiliki  kemampuan  untuk menyerap logam berat  (Sangkota et al ., 2017). Kandungan  yang  paling  besar  dari  eceng gondok  yaitu  selulosa  (60%)  dan  jumlah terbanyak berada pada bagian batang, yang jika dipanaskan pada suhu tinggi akan meninggalkan karbon  sebagai  hasil  akhir  yang  terikat  dan memiliki  pori-pori  yang  besar,  sehingga  dapat dijadikan  sebagai  adsorben  untuk  menyerap senyawa logam berat (Putera, 2012).
Proses  pembuatan  arang  aktif  diawali melalui tahap karbonisasi. Karbonisasi merupakan  tahap  pembakaran  dalam  ruang tertutup dengan udara seminimal mungkin yang mengubah  bahan  mentah  menjadi  arang  yang berwarna  hitam  (Fitri,  2017).  Perlakuan  panas yang  tepat  menjadi  salah  satu  penentu  kualitas arang yang dihasilkan sebelum akhirnya melalui tahap selanjutnya yaitu aktivasi.
Penelitian yang mengkaji pemberian perlakuan  panas  pada  pembuatan  arang  aktif dari  eceng  gondok  pernah  dilakukan  pada variasi suhu  karbonisasi  sebesar 400°C, 500°C dan 600°C. Berdasarkan hasil pengukuran daya serap  iodin  terbesar  diperoleh  pada  arang  aktif eceng  gondok  dengan  suhu  karbonisasi  400°C (Rachmawati,  2019),  sedangkan  kadar  karbon terbesar  dihasilkan  pada  suhu  karbonisasi 500°C  (Kusumaningtyas,  2019).  Penelitian sebelumnya yang telah dilakukan tersebut hanya menguji  karakteristik  fisiko-kimia  arang  aktif eceng  gondok  pada  variasi  suhu  karbonisasi yang  diberikan.  Untuk  itu  pada  penelitian  ini, mengacu  dari  hasil  terbaik  kedua  penelitian sebelumnya  tersebut  maka  perlakuan  panas yang diberikan pada pembuatan arang aktif dari eceng  gondok  menggunakan  variasi  suhu karbonisasi  sebesar  400°C  dan  500°C.  Arang aktif  eceng  gondok  dengan  variasi  suhu karbonisasi  tersebut  selanjutnya  dilakukan pengujian  untuk  mengetahui  pengaruhnya terhadap  nilai  fluks,  pH  dan  penurunan  kadar besi (Fe) pada sistem rancang  bangun filter air skala laboratorium.

## METODE
Tahapan  penelitian  mencakup  tahap  karbonisasi eceng gondok, tahap aktivasi arang dan uji filtrasi air sumur  yang  diambil  dari  sumur  monitoring  Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Pakusari, Jember.
a. Tahap Karbonisasi
Tanaman  eceng  gondok  dibersihkan  dan  diambil bagian batangnya, kemudian eceng gondok dikeringkan  dalam  oven  selama  15  menit  dengan suhu  150°C.  Selanjutnya  eceng  gondok  dihaluskan menggunakan  blender  hingga  diperoleh  eceng gondok dalam bentuk serbuk. Serbuk eceng gondok dimasukkan ke dalam cawan krusibel untuk dibakar dalam furnace selama  1  jam.  Proses  pembakaran dilakukan  pada  suhu  karbonisasi  400°C  dan  500°C. Arang  eceng  gondok  yang  dihasilkan  kemudian disaring dengan menggunakan ayakan mesh 200.
b. Tahap Aktivasi Proses  aktivasi  dilakukan  dengan  cara  merendam arang  eceng  gondok  ke  dalam  larutan  NaOH  25% (b/v),  dengan  perbandingan  antara  arang  eceng gondok  dan  NaOH  adalah  1:3  (b/b).  Larutan  arang kemudian  dipanaskan  pada  suhu  80°C  sambil di stirring dengan kecepatan putaran 350 rpm selama 4  jam.  Kemudian  disaring  dan  dinetralkan  dengan menggunakan  larutan  HCl  2M  dan  aquadest.  Arang aktif selanjutnya dikeringkan dalam oven pada suhu 100°C selama ± 2 jam sehingga diperoleh arang aktif eceng gondok dengan suhu karbonisasi arang 400°C (Sampel  A)  dan  arang  aktif  eceng  gondok  dengan suhu karbonisasi arang 500°C (Sampel B).
c. Uji Filtrasi
Gambar  1.  Desain  sistem  rancang  bangun  filter  air skala laboratorium
Uji  filtrasi  dilakukan  terhadap  sistem  rancang bangun  filter  air  skala  laboratorium  berbahan  arang aktif eceng gondok yang dikombinasikan dengan ijuk dan  spons  filter  yang  fungsinya  untuk  mengikat partikel yang berukuran besar dalam air seperti pasir, kerikil  atau  lumpur.  Ukuran  yang  dipakai  untuk panjang  dan  lebar  media  filter  yaitu  sebesar  10  cm, sedangkan tinggi dari system raancang bangun filter air sebesar 60 cm. Media adsorben arang aktif eceng gondok  yang  digunakan  memiliki  tinggi  lapisan bahan sebesar 20 cm. Sementara itu, bahan ijuk yang digunakan memiliki tinggi lapisan bahan sebesar 20 cm  dan  spons  sebesar  2  cm.  Desain  filter  air  skala laboratorium  ini  ditunjukkan  seperti  Gambar  1. Rancangan  desain  filter  air  ini  dibuat  oleh  peneliti disesuaikan  dengan  kondisi  pengambilan  data  di laboratorium.
Selama  proses  filtrasi  berlangsung,  air  yang keluar  ditampung  dalam  gelas  ukur  dan  volumenya diukur  setiap  selang  waktu  5  menit  selama  1  jam. Pengukuran yang sama dilakukan sebanyak tiga kali pengulangan menggunakan arang aktif eceng gondok yang berbeda untuk setiap suhu karbonisasi, sehingga diperoleh hasil filtrasi berupa sampel A1, A2 dan A3 yang  merupakan  air  hasil  filtrasi  dari  penggunaan arang  aktif  eceng  gondok  dengan  suhu  karbonisasi 400°C  dan  sampel  B1,  B2  dan  B3  sebagai  air  hasil filtrasi  dari  penggunaan  arang  aktif  eceng  gondok dengan suhu karbonisasi 500°C, sedangkan sampel C adalah sampel air sebelum filtrasi. Tahap selanjutnya meliputi  penentuan  nilai  fluks,  pH  dan  kadar  besi (Fe).
Nilai  fluks  diperoleh  dengan  menggunakan persamaan (1) (Said et al ., 2017).
𝐽 = 𝑉 𝐴𝑡
(1)
dimana 𝐽 adalah  nilai  fluks  (L/m 2 jam), 𝑉 adalah volume  hasil  pemisahan  (Liter), 𝐴 adalah  luas permukaan  media  filtrasi/arang  aktif  (m 2 )  dan 𝑡 adalah  waktu  (jam).  Pengukuran  pH  dilakukan menggunakan  pHmeter,  sedangkan  kadar  besi  (Fe) sebelum  dan  setelah  filtrasi  diuji  menggunakan Atomic  Absorption  Spectroscopy (AAS).  Penentuan efektivitas atau persentase penurunan kadar besi (Fe) dapat  ditentukan  menggunakan  persamaan  (2) (Abuzar et al ., 2015).
𝑅 = 𝐶 𝑖𝑛 − 𝐶 𝑜𝑢𝑡 𝐶 𝑖𝑛 × 100% (2)
dimana 𝑅 adalah penurunan kadar besi (Fe) (%), 𝐶 𝑖𝑛 adalah  konsentrasi  Fe  sebelum  filtrasi  (mg/L), 𝐶 𝑜𝑢𝑡 adalah konsentrasi Fe setelah filtrasi (mg/L).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
(a) (b)
Gambar 2. Arang aktif dari eceng gondok pada suhu  karbonisasi  (a)  400°C  dan  (b) 500°C
Gambar  2  menunjukkan  arang  aktif  eceng gondok pada suhu karbonisasi 400°C dan 500°C untuk  tiap  3  kali  pengulangan  sampel  yang dibuat,  berturut-turut  sampel  A1,  A2  dan  A3 serta  sampel  B1,  B2  dan  B3.  Secara  visual antara  arang  aktif  eceng  gondok  tersebut  tidak memiliki  perbedaan,  dimana  arang  aktif berwarna hitam dan berukuran mesh 200.
a. Pengukuran nilai fluks sampel air
(a)
(b) Gambar  3.  Perubahan  fluks  terhadap  waktu selama  1  jam  proses  filtrasi  tiap selang 5 menit pengukuran menggunakan  arang  aktif  eceng gondok  pada  suhu  karbonisasi  (a) 400°C dan (b) 500°C
Nilai fluks air diperoleh berdasarkan jumlah volume  hasil  pemisahan  yang  melewati  satu satuan  luas  media  filtrasi  (arang  aktif)  dalam satuan waktu yang telah ditentukan (Setyawan,
2012). Gambar 3 menunjukkan hasil pengukuran  fluks  air  selang  waktu  5  menit selama 1 jam proses filtrasi menggunakan arang aktif  eceng  gondok  dengan  suhu  karbonisasi 400°C dan 500°C. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai fluks mengalami penurunan selama 1  jam  proses  filtrasi.  Penurunan  fluks  terbesar terjadi di menit ke-5 hingga menit ke-20. Pada tahap  ini  fluida  melewati  media  filtrasi  tanpa hambatan  yang  menyebabkan  laju  aliran  air yang  melewati  media  filtrasi  menjadi  lebih cepat  sehingga  volume  air  yang  tertampung keluar  besar,  dengan  demikian  fluks  yang dihasilkan  juga  besar.  Penurunan  fluks  terus berlangsung pada menit ke-25 sampai menit ke- 45  namun  laju  penurunannya  tidak  secepat menit sebelumnya. Sedangkan pada menit ke-50 hingga  menit  ke-60,  fluks  yang  dihasilkan mengalami penurunan yang berlangsung secara perlahan  atau  bahkan  mendekati  konstan (kondisi tunak). Umumnya fluks akan menurun seiring dengan lamanya proses filtrasi. Penurunan  fluks  terbesar  terjadi  di  menit  ke-5 sampai menit ke-25 yang kemudian diikuti oleh penurunan  secara  perlahan  hingga  fluks mencapai  kondisi  tunak  ( steady  flux )  pada rentang menit ke-50 sampai menit ke-70 waktu pengukuran (Ghaffour et al ., 2002). Penurunan fluks  dapat  menunjukkan  bahwa  adanya penurunan  kinerja  arang  aktif.  Hal  ini  bisa diakibatkan  adanya fouling sepanjang  proses
operasi filtrasi yang disebabkan karena pori-pori pada arang aktif mulai tertutup dengan senyawa adsorbat (Martini & Elfidiah, 2019).
Tabel 1. Nilai Fluks selama 1 jam proses filtrasi
air  sumur  menggunakan  arang  aktif dari eceng gondok Sampel Pengulangan Fluks (L/m 2 jam) J ± ∆J (L/m 2 jam) A A1 25,25 24,75 ± 0,25 A2 24,50 A3 24,50 B B1 44,75 44,75 ± 0,14 B2 45,00 B3 44,50
Nilai  fluks  rata-rata  yang  dihasilkan  pada proses filtrasi dengan menggunakan arang aktif eceng  gondok  dengan  suhu  karbonisasi  400°C (sampel A) dan 500°C (sampel B) ditunjukkan pada  Tabel  1.  Nilai  fluks  rata-rata  yang dihasilkan pada proses filtrasi dengan menggunakan arang aktif eceng gondok dengan suhu  karbonisasi  400°C  (sampel  A)  sebesar (24,75  ±  0,25)  L/m 2 jam  dan  pada  suhu karbonisasi  500°C  diperoleh  sebesar  (44,75  ± 0,14)  L/m 2 jam.  Berdasarkan  hasil  yang diperoleh  terlihat  bahwa  arang  aktif  eceng gondok  dengan  suhu  karbonisasi  500°C menghasilkan  nilai  fluks  yang  lebih  besar  dan lebih baik untuk dijadikan sebagai media filtrasi pada rancang bangun alat filter air dibandingkan pada  penggunaan  arang  aktif  eceng  gondok dengan suhu karbonisasi 400°C.
b. Pengukuran pH pada sampel air Hasil pengukuran pH pada air uji baik sebelum dan  setelah  filtrasi  menggunakan  arang  aktif eceng  gondok  dengan  suhu  karbonisasi  400°C dan  500°C  tidak  menunjukkan  perubahan, dimana  pH  yang  terukur  sebesar  7,5.  Uji  pH dilakukan pada kondisi yang sama,  yakni pada temperatur  ruang  (berkisar  25°C).  Hal  ini diduga  menjadi  salah  satu  faktor  kondisi  yang mempengaruhi  pH,  dimana  tidak  terjadi perbedaan suhu ruang yang cukup mempengaruhi kondisi dari air uji baik sebelum maupun  setelah  filtrasi.  Adapun  salah  satu faktor yang mempengaruhi keseimbangan nilai pH pada air adalah suhu. Penurunan pH sekitar 0,45 terjadi ketika suhu dinaikkan 25°C (WHO, 1996).  Hal  inilah  yang  mungkin  menyebabkan pengukuran  pH  sebelum  dan  setelah  filtrasi tidak  banyak  berubah.  Berdasarkan  hasil  yang diperoleh  ini,  nilai  pH  air  sumur  yang  diuji masih  berada  pada  batas  yang  diperbolehkan untuk digunakan yaitu (pH berada pada rentang
6,5 - 8,5 menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010. c. Pengukuran kadas besi pada sampel air
Tabel  2  menunjukkan  kadar  besi  (Fe)  dari sampel  air  sebelum  dan  setelah  dilakukan filtrasi  menggunakan  sistem  rancang  bangun filter  air  berbahan  arang  aktif  eceng  gondok dengan  suhu  karbonisasi  400°C  dan  500°C. Kadar Fe yang terdapat pada air uji yang diambil dari  sumur  monitoring  Tempat  Pembuangan Akhir  (TPA)  Pakusari  sebelum  dilakukan filtrasi  sebesar  16,95  mg/L.  Berdasarkan  hasil yang  diperoleh,  kadar  Fe  air  uji  setelah dilakukan  filtrasi  menggunakan  arang  aktif eceng  gondok  dengan  suhu  karbonisasi  400°C dan  500°C  sama-sama  mengalami  penurunan. Penurunan kadar Fe terbesar dihasilkan pada air uji  yang  telah  dilakukan  filtrasi  menggunakan arang  aktif  eceng  gondok  dengan  suhu karbonisasi 500°C (sampel B) yaitu sebesar 0,32 mg/L, sedangkan penggunaan arang aktif eceng gondok dengan suhu karbonisasi 400°C (sampel A) sebesar 1,70 mg/L.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas  penggunaan  arang  aktif  eceng gondok  pada  suhu  karbonisasi  500°C  (sampel
B)  sebagai  media  filtrasi  lebih  optimal  dalam menurunkan  kadar  Fe  pada  air  uji,  dimana persentase  penurunan  kadar  Fe  mencapai 98,09%.  Sedangkan  penggunaan  arang  aktif eceng  gondok  dengan  suhu  karbonisasi  400°C (sampel  A)  diperoleh  persentase  penurunan kadar Fe sebesar 89,95%. Menurut Fauzia et al ., (2018),  proses  aktivasi  merupakan  perlakuan terhadap arang yang bertujuan untuk memperbesar  pori  dengan  cara  memecah hidrokarbon atau mengoksidasi molekul- molekul permukaan sehingga arang mengalami perubahan sifat baik fisika maupun kimia, yaitu permukaannya bertambah luas dan berpengaruh terhadap daya adsorpsi. Ukuran pori arang aktif yang  besar  menyebabkan  daya  adsorpsi terhadap  logam  berat  juga  semakin  besar. Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan  Maulina et  al .,  (2019)  menunjukkan semakin meningkatnya suhu karbonisasi menyebabkan  unsur  pengotor  pada  bahan menghilang  dan  dapat  membuka  pori.  Ukuran pori  yang  dihasilkan  pada  suhu  karbonisasi 500°C  (0,664  μm)  lebih  besar  dibandingkan pada  suhu  karbonisasi  400°C  (0,532  μm).  Hal inilah  yang  menyebabkan  kemampuan  arang aktif  eceng  gondok  dalam  menyerap  kadar  Fe dalam air menjadi lebih optimal.
Tabel 2. Kadar besi (Fe) air sumur menggunakan uji AAS *) Sampel Absorbansi Konsentrasi Fe (mg/l) Rata-rata Konsentrasi Fe (mg/l) Efektivitas (%) Rata-rata Efektivitas (%) Sebelum Filtrasi Setelah Filtrasi A A1 0,0434 16,95
1,84
1,70 89,14 89,95 A2 0,0396 1,64 90,32 A3 0,0394 1,63 90,38 B B1 0,0245 16,95
0,86
0,32 94,93 98,09 B2 0,0100 0,11 99,35 B3 0,0075 0,00 100,00
*) Keterangan: Hasil pengukuran ini telah divalidasi oleh Laboratorium Center for Development of Advance Science and technology (CDAST), Universitas Jember
(a)                                                                     (b)
Gambar 4. Sampel air (a) sebelum filtrasi, dan (b) setelah filtrasi menggunakan media arang aktif eceng gondok pada suhu karbonisasi 400°C (sampel A1, A2, A3) dan 500°C (sampel B1, B2, B3)
Apabila  dilihat  dari  sampel  air  uji  sebelum dan  setelah  filtrasi  terlihat  bahwa  air  uji  hasil filtrasi  nampak  lebih  jernih  dibandingkan dengan sebelum dilakukan  filtrasi (Gambar 4). Kejernihan  air  uji  dapat  pula  dilihat  dari  nilai absorbansi  yang  terukur.  Semakin  besar  nilai absorbansi  menunjukkan bahwa daya  serapnya terhadap sinar yang dipancarkan semakin besar yang menandakan konsentrasi zat yang terukur juga  semakin  besar,  sehingga  semakin  kecil nilai  absorbansinya,  semakin  jernih  air  yang dihasilkan setelah proses filtrasi.
Hubungan  antara  fluks  dan  efektivitas penurunan  kadar  Fe  ditunjukkan  pada  Gambar 5.  Semakin  besar  suhu  karbonisasi  maka semakin  besar  nilai  fluks  dan  semakin  besar efektivitasnya  dalam  menurunkan  kadar  besi (Fe).  Arang  aktif  eceng  gondok  dengan  suhu karbonisasi  500°C  (sampel  B)  memberikan hasil  yang  lebih  baik  dibandingkan  dengan arang aktif eceng gondok pada suhu karbonisasi 400°C (sampel A).
Gambar  5.  Pengaruh  fluks  dan  efektivitas penurunan  kadar  Fe  pada  proses filtrasi  menggunakan  arang  aktif eceng gondok pada suhu
karbonisasi 400°C (sampel A) dan 500°C (sampel B) .

## KESIMPULAN
Eceng  gondok  memiliki  potensi  sebagai adsorben  yang  baik  dalam  proses  filtrasi  air. Penggunaan arang aktif dari eceng gondok pada suhu kabonasi 500 o C efektif dalam menurunkan kadar besi dan meningkatkan nilai fluks sampel air.

## DAFTAR PUSTAKA
Abuzar  SS,  Edwin  T  &  Hasibuan  ULS.  2015. Kemampuan Batu Apung sebagai Adsorben Penyisihan  Logam  Besi  (Fe)  Air  Tanah.
Jurnal  Teknik  Lingkungan  UNAND . 12 (1): 1-9. Agrawal VR, Vairagade VS & Kedar AP. 2017. Activated Carbon as Adsorbent in Advance Treatement of Wastewater. IOSR Journal of Mechanical  and  Civil  Engineering . 14 (4):
36-40.
Asmaningrum  HP  &  Pasaribu  YP.  2016.
Penentuan  Kadar  Besi  (Fe)  dan  Kesadahan pada  Air  Minum  Isi  Ulang  Di  Distrik Merauke. Magistra . 3 (2): 95-104.
Fauzia  IK,  Maulina  W  &  Misto.  2018.  Kajian Membran  Nilon  sebagai  Filter  pada  Proses Penjernihan  Nira  Tebu. Spektra:  Jurnal Fisika Dan Aplikasinya . 3 (1): 57-66.
Febrina  L  &  Ayuna  A.  2014.  Studi  Penurunan Kadar  Besi  (Fe)  dan  Mangan  (Mn)  Dalam Air Tanah Menggunakan Saringan Keramik.
Jurnal Teknologi . 7 (1): 36-44. Fitri N. 2017. Pembuatan Briket dari Campuran Kulit  Kopi  (Coffea  Arabica)  dan  Serbuk
Gergaji dengan Menggunakan Getah Pinus
(Pinus Merkusii) sebagai Perekat . Makasar: UIN Alauddin Makasar.
Ghaffour  N,  Khir  T  &  Jonsson  J.  2002. Modeling the Steady State Flux of Oil/Water and Suspended Solids Separation By Cross- Flow Ultrafiltration. The 6th Saudi Engineering  Conference,  KFUPM. 2 :  267- 278.
Khaira K. 2013. Penentuan Kadar Besi (Fe) Air Sumur  dan  Air  PDAM  dengan  Metode Spektrofotometri. Jurnal Sainstek . 5 (1): 17- 23. Kusumaningtyas  R.  2019. Karakterisasi  FTIR dan  SEM-EDX  Arang  Aktif  Eceng  Gondok Berdasarkan  Variasi  Suhu  Karbonisasi . Jember: Universitas Jember.
Maharani  NE  &  Wartini,  W.  2017. Efektivitas Filter Serpihan Marmer Terhadap
Penurunan  Kadar  Besi,  Mangan  dan Magnesium  pada  Air  Sumur  Gali. Jurnal Kesehatan . 10 (1): 1-8.
Martini S & Elfidiah. 2019. Pengolahan Limbah
Cair Minyak Kanola Menggunakan Kombinasi Adsorpsi dan Membran
Ultrafiltrasi Polimer. Jurnal Kinetika . 10 (2):
36-41.
Maulina W, Kusumaningtyas R, Rachmawati Z, Supriyadi,  Arkundato  A,  Rohman  L  & Purwandari E. 2019. Carbonization Process of  Water  Hyacinth  as  an  Alternative Renewable  Energy  Material  for  Biomass Cook Stoves Applications. IOP Conference Series:  Earth  and  Environmental  Science .
239 : 1-7.
Mifbakhuddin.  2010.  Pengaruh  Ketebalan Karbon Aktif sebagai Media Filter terhadap Penurunan  Kesadahan  Air  Sumber  Artetis. Eksplanasi . 5 (2): 1-11.
Permenkes  RI.  2010.  Persyaratan  Kualitas  Air Minum Nomor 492/PERMENKES/PER/IV/2010. Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik Indonesia . 492 : 1-10. Putera  RDH.  2012. Ekstraksi  Serat  Selulosa dari  Tanaman  Eceng  Gondok  (Eichornia Crassipes)  dengan Variasi Pelarut . Depok: Universitas Indonesia. Rachmawati Z. 2019. Analisis Struktur Kristal,
Ukuran  Kristal,  Kristal,  Kristalinitas,  dan Daya  Serap  Iodin  pada  Arang  Aktif  Eceng Gondok berdasarkan Variasi Suhu
Karbonisasi . Jember: Universitas Jember. Said  KAM,  George  GG,  Alipah  NAM,  Ismail NZ & Jama’In RL. 2017. Effect of Activated Carbon in PSF-PEI-Ag Symmetric Membrane. MATEC  Web  of  Conferences . 87 : 1-7.
Sangkota  VDA,  Supriadi  &  Said  I.  2017. Chemical  Activation  Effect  of  Water Hyacinth  Plant  (Eichhornia  crassipes) Charcoal on Adsorption of Lead (Pb) Metal.
Jurnal Akademika Kimia . 6 (1): 48-54. Setyawan,  H.  2012. Kajian  Fluks  dan  Sifat Mekanik  Membran  Selulosa  Asetat  yang
Didadah Titanium Dioksida . Bogor: Institut
Pertanian Bogor. WHO. 1996. pH in Drinking-water.
WHO/SDE/WHO/03.04/12 . 2 : 1-7.
82                                                Pengaruh Suhu Karbonisasi …                               (Maulina, dkk)